สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ICS 29.060.20       ISBN 978-616-231-123-9
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
THAI INDUSTRIAL STANDARD
มอก. 11 เลม 101    2553
POLYVINYL CHLORIDE INSULATED CABLES OF RATED VOLTAGES UP TO
AND INCLUDING 450/750 V -
PART 101 : SHEATHED CABLES FOR GENERAL PURPOSES
สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต
เลม 101  สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานทั่วไปมอก. 11 เลม 101    2553
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต
เลม 101  สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2202 3300
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 128 ตอนพิเศษ 5ง
วันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2554คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 4
มาตรฐานสายไฟฟาทองแดงหุมดวยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด
(2)
ประธานกรรมการ
รศ.สุขุมวิทย ภูมิวุฒิสาร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการ
วาที่ ร.ต. สรรค จิตรใครครวญ กรมวิทยาศาสตรบริการ
นายสุธี ปนไพสิฐ กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายสุทัศน ชอบชื่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
นายจักรพงษ พฤกษะศรี
นายพงศศักดิ์ ธรรมบวร การไฟฟานครหลวง
นายบุญถิ่น เอมยานยาว
นายสมมารถ พลับสกุล การไฟฟาสวนภูมิภาค
นายสุวิทย หลิมสมบูรณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
นายพงษศักดิ์ พรหมธารี การเคหะแหงชาติ
นายอนันต ชัยสงค บริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จํากัด
นายวินัย อริยะสกุลทรัพย บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด
นายสมชาย จันทร
นายวรเทพ บุญธรรมจิต บริษัท เฟลปส ดอดจ ไทยแลนด จํากัด
นายวัฒนะ โรจนวิทูร
นางนิภา สุนทรธนโสภณ บริษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)
นายธวัชชัย พฤกษสถาพร บริษัท สยามคอนติเนนตัลเคเบิ้ล จํากัด
นายเชิดชัย ชัยมหาวงค บริษัท สายไฟฟาไทยถาวรอุตสาหกรรม จํากัด
นายดอนเมือง โสดา บริษัท ยี อี แอนด ซี กรุพ จํากัด
นายมโน สีตะสิทธิ์ สมาคมชางเหมาไฟฟาและเครื่องกลไทย
นายลือชัย ทองนิล สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
นายสถาพร รุงรัตนาอุบล สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(3)มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750
โวลต นี้ ไดประกาศใชเปนครั้งแรกเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาชนิดตัวนําทองแดงกลม หุมดวย
ฉนวนและเปลือกนอกโพลีไวนิลคลอไรด มาตรฐานเลขที่ มอก.11-2513 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 88 ตอนที่ 136
วันที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2514 และไดประกาศยกเลิกและกําหนดใหมเปนมาตรฐานเลขที่ มอก.11-2518
ในราชกิจจานุเบกษาเลม 92 ตอนที่ 210 วันที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2518 ตอมาไดประกาศยกเลิกและ
กําหนดใหมครั้งที่สองเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาทองแดง หุมดวยโพลิไวนิลคลอไรด  มาตรฐานเลขที่
มอก.11-2531 ในราชกิจจานุเบกษาเลม 106 ตอนที่ 14 วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2532 ตอมาไดประกาศยกเลิก
และกําหนดใหมครั้งที่สาม เปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟา
ที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต ขึ้นมาใหม โดยแยกเปน 6 เลม ดังนี้
1. มอก.11 เลม 1 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 1
ขอกําหนดทั่วไป
2. มอก.11 เลม 2 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 2
วิธีทดสอบ
3. มอก.11 เลม 3 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 3
สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่
4. มอก.11 เลม 4 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 4
สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่
5. มอก.11 เลม 5 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 5
สายออน
6. มอก.11 เลม 101 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม
101  สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป
โดย มอก.11 เลม 101-2549 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750
โวลต เลม 101  สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป ไดประกาศกําหนดใหมในราชกิจจานุเบกษาเลม 124 ตอนพิเศษ
34 ง วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2550
เนื่องดวยมาตรฐานนี้กําหนดขึ้นเพื่อใชควบคุมการทําและการนําเขาผลิตอุตสาหกรรม สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิล
คลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต และคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดไดมีแนวทางไววา
มาตรฐานการทดสอบที่ใชอางอิงในมาตรฐานที่ประกาศใชบังคับ ตองกําหนดขึ้นเปนภาษาไทย จึงไดแกไขปรับปรุง
มาตรฐานอางอิงที่เปนภาษาอังกฤษทั้งหมดใหเปนภาษาไทย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต
เลม 101  สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป นี้ ไดแกไขปรับปรุงมาตรฐานสายไฟฟาทองแดงหุมดวยโพลิไวนิลคลอไรด
มาตรฐานเลขที่ มอก. 11-2531 โดยยังคงสายไฟฟาชนิดอื่นที่ยังมีความจําเปนแกการใชงานไวนอกเหนือจากสายไฟฟา
ที่ไดกําหนดไวในเลม 3 ถึง เลม 5
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว   เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511(5)
สารบัญ
หนา
1. ทั่วไป 1
2. สายไฟฟาหุมดวยฉนวนและเปลือก สายแบน 2 แกน และสายแบน 2 แกนมีสายดิน 2
3. สายไฟฟาหุมดวยฉนวน เปลือกใน และเปลือก 5
4. สายออนหุมดวยฉนวนและเปลือก 11
ภาคผนวก ก. การกําหนดรหัสชนิดของสายไฟฟา 15
สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด VAF 3
ตารางที่ 2 การทดสอบสําหรับชนิด VAF 4
ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด NYY แกนเดี่ยว 8
ตารางที่ 4 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด NYY หลายแกน 9
ตารางที่ 5 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด NYY หลายแกนมีสายดิน 9
ตารางที่ 6 การทดสอบสําหรับชนิด NYY 10
ตารางที่ 7 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด VCT 13
ตารางที่ 8 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด VCT หลายแกนมีสายดิน 13
ตารางที่ 9 การทดสอบสําหรับชนิด VCT 14(7)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 4268 ( พ.ศ. 2553 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ.2511
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต
เลม 101 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 101 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป มาตรฐานเลขที่
มอก.11 เลม 101-2549
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3561
(พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟา
ที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 101 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป ลงวันที่ 16 มิถุนายน
พ.ศ. 2549 และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 101 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป มาตรฐานเลขที่
มอก.11 เลม 101-2553 ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 101 สายไฟฟา
มีเปลือกสําหรับงานทั่วไป ตองเปนไปตามมาตรฐานใชบังคับ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553
ชัยวุฒิ  บรรณวัฒน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
มอก.11 เลม 101-2553 
-1- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด 
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต 
เลม 101  สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป 
1.  ทั่วไป 
1.1 ขอบขาย 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑประเภทสายไฟฟ าทองแดงมีเปลือกพอลิไวนิล
คลอไรด ที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนด  U0/U ไมเกิน 450/750 โวลต ซึ่งใชในงานติดตั้งระบบไฟฟากําลังที่มี
แรงดันไฟฟากระแสสลับที่ระบุไมเกิน 450/750 โวลต  
สายไฟฟาแตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวใน มอก.11 เลม 1 และขอกําหนดเฉพาะของ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
1.2 เอกสารอางอิง 
เอกสารอางอิงที่ระบุนี้  ประกอบดวยขอกําหนดที่นํามาอางอิงในการกําหนดมาตรฐานผล ิตภัณฑอุตสาหกรรม
นี้ เอกสารอางอิงฉบับที่ระบุปที่พิมพจะไมนําเอกสารอางอิงฉบับที่แกไขเพิ่มเติมหรือแกไขปรับปรุงมาใชใน
การอางอิง อยางไรก็ตาม การจะนําเอกสารอางอิงฉบับลาสุดมาใช ผูเกี่ยวของอาจรวมพิจารณาตกลงก ันวา
สามารถใชอางอิงไดเพียงใด  สวนเอกสารอางอิงฉบับที่ไมไดระบุปที่พิมพนั้นใหใชฉบับลาสุด 
มอก.11 เลม 1  สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 1 
ขอกําหนดทั่วไป 
มอก.11 เลม 2  สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 2 
วิธีทดสอบ  
มอก.2427  ตัวนําไฟฟาของสายไฟฟาหุมฉนวน  มอก.11 เลม 101-2553 
-2- 2.  สายไฟฟาหุมดวยฉนวนและเปล ือก สายแบน  2 แกน และสายแบน  2 แกนมีสายดิน 
2.1 รหัสชนิด 
กรณีไมมีสายดิน : VAF 
กรณีมีสายดิน : VAF-G หรือ VAF/G 
2.2 แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
300/500 โวลต 
2.3 โครงสราง 
2.3.1 ตัวนํา 
จํานวนตัวนํา : 2 
 : 2  และสายดิน 
ตัวนําตองเปนไปตามขอกําหนดของ  มอก.2427 
- ประเภท  1 สําหรับตัวนําเสนเดี่ยว 
- ประเภท  2 สําหรับตัวนําตีเกลียว 
2.3.2 ฉนวน  
ฉนวนที่หุมแตละตัวนําตองเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรดประเภท  PVC/C  
ความหนาฉนวนต องเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 1 สดมภที่ 3 
ความตานทานของฉนวนต องไมนอยกวาคาที่กําหนดไวในตารางที่ 1 สดมภที่ 6 
2.3.3 การประกอบแกน  
ตองนําแกนทั้งหมดมาวางขนานก ัน 
ตําแหนงสายดินใหวางอยูระหวางกลางของสายเฟส  และสายเปนกลาง  (neutral) ในระนาบเดียวกัน 
2.3.4 เปลือก 
เปลือกที่หุมทับฉนวนตองเปนสีขาวและเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรด ประเภท  PVC/ST 4  
เปลือกตองแนบสนิทและตองปอกออกได งายโดยไมทําใหฉนวนเสียหาย  
ความหนาเปลือกตองเปนไปตามที่กําหนดไวในตารางที่ 1 สดมภที่ 4 มอก.11 เลม 101-2553 
-3- 2.3.5 มิติเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า 
มิติเบ็ดเสร็จเฉลี่ยของสายไฟฟ าตองอยูภายในคาจํากัดที่กําหนดไวในตารางที่ 1 สดมภที่ 5 
2.4 การทดสอบ  
ตามขอกําหนดขอ 2.3 ตองตรวจสอบโดยการตรวจพ ินิจและทดสอบตามตารางท ี่ 2 
2.5 ขอแนะนําการใช 
อุณหภูมิสูงสุดของตัวนําในการใชงานปกติเทากับ 70 องศาเซลเซียส 
ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด VAF และVAF-G หรือ VAF/G 
1 2 3 4 5 6 
พื้นที่หนาตัด 
ระบุ 
mm2 ประเภทของตัวนํา 
 ตาม มอก.2427 ความหนาฉนวน  
คาที่กําหนด  
mm ความหนาเปลือก 
คาที่กําหนด  
mm มิติเบ็ดเสร็จเฉลี่ยของสายไฟฟ า 
 
mm ความตานทานต่ําสุด 
ของฉนวนที่ 70 O C  
MΩ⋅km 
      สาย 2  สาย 2แกน สาย 2 แกน สาย 2 แกนมีสายดิน  
สายไฟ  สายดิน สายไฟ  สายดิน สายไฟ  สายดิน แกน มีสายดิน  พิสัยต่ํา พิสัยสูง พิสัยต่ํา พิสัยสูง  
1 1 1 1 0.6 0.6 0.9 0.9 4.0×6.2 4.7×7.4 4.0×8.4 4.7×9.8 0.011 0 
1.5 1.5 1 1 0.7 0.7 0.9 0.9 4.4×7.0 5.4×8.4 4.4×9.8 5.4×11.5 0.011 0 
2.5 2.5 1 1 0.8 0.8 1.0 1.0 5.2×8.4 6.2×9.8 5.2×11.5 6.2×13.5 0.010 0 
4 4 2 2 0.8 0.8 1.1 1.1 5.6×9.6 7.2×11.5 5.8×13.4 7.4×16.5 0.007 7 
6 6 2 2 0.8 0.8 1.1 1.1 6.4×10.5 8.0×13.0 6.4×15.0 8.0×18.0 0.006 5 
10 10 2 2 1.0 1.0 1.2 1.2 7.8×13.0 9.6×16.0 7.8×19.0 9.6×22.5 0.006 5 
16 16 2 2 1.0 1.0 1.3 1.3 9.0×15.5 11.0×18.5 9.0×22.0 11.0×26.5 0.005 2 มอก.11 เลม 101-2553 
-4- ตารางที่ 2  การทดสอบสําหรับชนิด VAF และVAF-G หรือ VAF/G 
1 2 3 4 
วิธีการทดสอบระบ ุใน หมายเลข
อางอิง การทดสอบ  ประเภทการ
ทดสอบ  มอก.11 ขอ 
1 การทดสอบทางไฟฟ า    
1.1 ความตานทานของตัวนํา T, S เลม 2 2.1 
1.2 ความทนแรงด ันไฟฟาของแกนตามความหนาฉนวนท ี่
กําหนด     
1.2.1 -ที่ 1 500 V สําหรับความหนาฉนวนไม มากกวา 0.6 mm T เลม 2 2.3 
1.2.2 -ที่ 2 000 V สําหรับความหนาฉนวนมากกว า 0.6 mm T เลม 2 2.3 
1.3 ความทนแรงด ันทางไฟฟาของสายไฟฟาที่ 2 000 V T, S เลม 2 2.2 
1.4 ความตานทานของฉนวนท ี่อุณหภูมิ 70  OC T เลม 2 2.4 
2 ขอกําหนดทางโครงสร างและขนาด  
  เลม 1 และ 
เลม 2  
2.1 การตรวจสอบส วนประกอบของโครงสร าง T, S เลม 1 การตรวจพินิจและ
ทดสอบดวยมือ 
2.2 การวัดความหนาของฉนวน  T, S เลม 2 1.9 
2.3 การวัดความหนาของเปล ือก T, S เลม 2 1.10 
2.4 การวัดมิติเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า T, S เลม 2 1.11 
3 สมบัติทางกลของฉนวน     
3.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ก. ก.2.1 
3.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.3 
3.3 คาการสูญเสียของมวล  T เลม 2 ภาคผนวก  จ. จ.1 
4 สมบัติทางกลของเปล ือก    
4.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ก. ก.2.2 
4.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.3 
4.3 คาการสูญเสียของมวล  T เลม 2 ภาคผนวก  จ. จ.2 
5 การทดสอบความเข ากันได T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.4 
6 การเปลี่ยนรูปจากแรงกดท ี่อุณหภูมิสูง    
6.1 ฉนวน  T เลม 2 ภาคผนวก  ค. ค.1 
6.2 เปลือก T เลม 2 ภาคผนวก  ค. ค.2 
7 ความยืดหยุนและความทนต อแรงกระแทกท ี่อุณหภูมิต่ํา1)    
7.1 ความดัดโคงของฉนวน  T - - 
7.2 ความดัดโคงของเปลือก T - - 
7.3 ความยืดตัวของเปลือก T - - 
7.4 ความทนของสายไฟฟ าตอแรงกระแทก  T - - 
8 ความทนตอการช็อกดวยความรอน    
8.1 ฉนวน  T เลม 2 ภาคผนวก  ง. ง.1 
8.2 เปลือก T เลม 2 ภาคผนวก  ง. ง.2 
9 ความตานทานการลุกไหม T เลม 2 ภาคผนวก  ช. - 
1) ไมใชกับประเทศไทย  มอก.11 เลม 101-2553 
-5- 3.  สายไฟฟาหุมดวยฉนวน  เปลือกใน  และเปลือก 
3.1 รหัสชนิด 
กรณีไมมีสายดิน : NYY 
กรณีมีสายดิน : NYY-G หรือ NYY/G 
3.2 แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
450/750 โวลต 
3.3 โครงสราง 
3.3.1 ตัวนํา 
จํานวนตัวนํา  : 1 
  : 2,  3 หรือ 4  
  : 2,  3 หรือ 4 และสายดิน 
ตัวนําตองเปนไปตามขอกําหนดของ  มอก.2427 
- ประเภท  1 สําหรับตัวนําเสนเดี่ยว 
- ประเภท  2 สําหรับตัวนําตีเกลียว 
3.3.2 ฉนวน  
ฉนวนที่หุมแตละตัวนําตองเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรดประเภท  PVC/C  
กรณีสายแกนเดี่ยว : ความหนาฉนวนต องเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 3 สดมภที่ 3 
ความตานทานของฉนวนต องไมนอยกวาคาที่กําหนดไวในตารางที่ 3 
สดมภที่ 6 
กรณีสายหลายแกน  : ความหนาฉนวนต องเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 4 สดมภที่ 3 
ความตานทานของฉนวนต องไมนอยกวาคาที่กําหนดไวในตารางที่ 4 
สดมภที่ 7 
กรณีสายหลายแกนม ีสายดิน : ความหนาฉนวนต องเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 5 สดมภที่ 3 
ความตานทานของฉนวนต องไมนอยกวาคาที่กําหนดไวในตารางที่ 5 
สดมภที่ 7 มอก.11 เลม 101-2553 
-6- 3.3.3 การประกอบแกนและฟ ลเลอร (ถามี) 
กรณีสายหลายแกนและสายหลายแกนม ีสายดิน : แกนตองตีเกลียวรวมเขาดวยกัน ชองวางระหวาง
แกนอาจถูกแทนที่ดวยฟลเลอร หรือเปลือก 
3.3.4 เปลือกใน  
กรณีสายหลายแกนและสายหลายแกนม ีสายดิน : แกนที่ตีเกลียวรวมเขาดวยกันแลว ตองหุมดวยเปลือก
ในที่เปนยางที่ยังไมผานการวัลคะไนส หรือสารประกอบ
พลาสติก และตองแยกแกนออกจากก ันไดงาย 
3.3.5 เปลือกหรือเปลือกนอก  
กรณีสายแกนเดี่ยว : เปลือกที่หุมทับฉนวนตองเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรด 
ประเภท  PVC/ST 4  
เปลือกตองแนบสนิทกับฉนวนหุมและตองปอกออกได โดยไมทําให
ฉนวนเสียหาย  
ความหนาเปลือกตองเปนไปตามที่กําหนดไวในตารางที่ 3 สดมภที่ 4 
กรณีสายหลายแกน  : เปลือกนอกที่หุมทับเปลือกในตองเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรด 
ประเภท  PVC/ST 4  
เปลือกนอกตองแนบสนิทกับเปลือกในและตองปอกออกได โดยไมทํา
ใหเปลือกในเสียหาย  
ความหนาเปล ือกนอกตองเปนไปตามที่กําหนดไวในตารางที่ 4  
สดมภที่ 5 
กรณีสายหลายแกนม ีสายดิน : เปลือกนอกที่หุมทับเปลือกในตองเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรด 
ประเภท  PVC/ST 4  
เปลือกนอกตองแนบสนิทและตองปอกออกได โดยไมทําใหเปลือกใน
เสียหาย  
ความหนาเปล ือกนอกตองเปนไปตามที่กําหนดไวในตารางที่ 5  
สดมภที่ 5 
3.3.6 เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า มอก.11 เลม 101-2553 
-7- กรณีสายแกนเดี่ยว : เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ยตองไมเกินคาที่กําหนดไวในตารางที่ 3 
สดมภที่ 5 
กรณีสายหลายแกน  : เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ยตองไมเกินคาที่กําหนดไวในตารางที่ 4 
สดมภที่ 6 
กรณีสายหลายแกนม ีสายดิน : เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ยตองไมเกินคาที่กําหนดไวในตารางที่ 5 
สดมภที่ 6 
3.4 การทดสอบ  
ตามขอกําหนดขอ 3.3 ตองตรวจสอบโดยการตรวจพ ินิจและทดสอบตามตารางท ี่ 6 
3.5 ขอแนะนําการใช 
อุณหภูมิสูงสุดของตัวนําในการใชงานปกติเทากับ 70 องศาเซลเซียส มอก.11 เลม 101-2553 
-8- ตารางที่ 3  ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด NYY แกนเดี่ยว 
1 2 3 4 5 6 
พื้นที่หนาตัด
ระบุ 
 
mm2 ประเภทของตัวนํา 
 ตาม มอก.2427 ความหนาฉนวน  
 
คาที่กําหนด  
mm ความหนาเปลือก 
 
คาที่กําหนด  
mm เสนผานศูนยกลาง
เบ็ดเสร็จเฉลี่ยของ
สายไฟฟา 
mm ความตานทานต่ําสุดของ
ฉนวนที่ 70O C 
 
MΩ⋅km 
1 1 1.5 1.8 8.6 0.020 7 
1 2 1.5 1.8 8.8 0.020 0 
1.5 1 1.5 1.8 9.0 0.018 4 
1.5 2 1.5 1.8 9.2 0.017 5 
2.5 1 1.5 1.8 9.4 0.015 7 
2.5 2 1.5 1.8 9.8 0.014 6 
4 1 1.5 1.8 10.0 0.013 5 
4 2 1.5 1.8 10.5 0.012 4 
6 2 1.5 1.8 11.0 0.010 7 
10 2 1.5 1.8 12.0 0.008 8 
16 2 1.5 1.8 13.0 0.007 4 
25 2 1.5 1.8 14.5 0.006 1 
35 2 1.5 1.8 16.0 0.005 3 
50 2 1.5 1.8 17.0 0.004 6 
70 2 1.5 1.8 19.0 0.003 9 
95 2 1.7 1.8 21.5 0.003 8 
120 2 1.7 1.8 23.0 0.003 4 
150 2 1.9 2.0 26.0 0.003 4 
185 2 2.1 2.0 28.0 0.003 4 
240 2 2.3 2.2 31.5 0.003 3 
300 2 2.5 2.2 35.0 0.003 2 
400 2 2.7 2.2 38.5 0.003 0 
500 2 3.1 2.4 43.0 0.003 1 มอก.11 เลม 101-2553 
-9- ตารางที่ 4  ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด NYY หลายแกน  
1 2 3 4 5 6 7 
พื้นที่หนาตัด
ระบุ ประเภทของตัวนํา 
ตาม มอก.2427 ความหนา
ฉนวน  
คาที่กําหนด  ความหนาเปลือกใน  
คาโดยประมาณ  
mm ความหนาเปลือกนอก  
คาที่กําหนด  
mm เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จ
เฉลี่ยของสายไฟฟ า 
mm ความตานทานต่ําสุดของ
ฉนวนที่ 70O C 
mm2  mm 2 แกน 3 แกน 4 แกน 2 แกน 3 แกน 4 แกน 2 แกน 3 แกน 4 แกน MΩ⋅km 
50 2 1.5 1.2 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 33.5 36.0 39.5 0.004 6 
70 2 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.4 38.0 40.5 44.5 0.003 9 
95 2 1.7 1.5 1.5 1.8 2.2 2.4 2.6 42.5 46.0 51.5 0.003 8 
120 2 1.7 1.5 1.8 1.8 2.4 2.6 2.8 46.5 50.5 56.0 0.003 4 
150 2 1.9 1.8 1.8 2.0 2.6 2.8 3.0 52.0 56.0 62.0 0.003 4 
185 2 2.1 1.8 2.0 2.0 2.8 3.0 3.2 57.0 61.5 68.0 0.003 4 
240 2 2.3 2.0 2.0 2.2 3.0 3.2 3.4 64.0 69.0 76.5 0.003 3 
300 2 2.5 2.0 2.2 2.2 3.2 3.4 3.8 70.5 76.0 85.0 0.003 2 
ตารางที่ 5  ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด NYY หลายแกน  และมีสายดิน 
1 2 3 4 5 6 7 
พื้นที่หนาตัดระบุ  
 
mm2 ประเภทของตัวนํา 
ตาม มอก.2427 ความหนาฉนวน  
คาที่กําหนด   
mm ความหนาเปลือกใน  
คาโดยประมาณ  
mm ความหนาเปลือกนอก  
คาที่กําหนด  
mm เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จ
เฉลี่ยของสายไฟฟ า 
mm ความตานทานต่ําสุด
ของฉนวนที่ 70O C 
สายไฟ  สายดิน สายไฟ  สายดิน สายไฟ  สายดิน 2 แกน 3 แกน 4 แกน 2 แกน 3 แกน 4 แกน 2 แกน 3 แกน 4 แกน MΩ⋅km 
25 16 2 2 1.3 1.1 1.2 1.2 1.2 2.0 2.0 2.0 28.0 30.5 34.0 0.005 4 
35 16 2 2 1.3 1.1 1.2 1.2 1.5 2.0 2.0 2.2 30.0 33.0 39.0 0.004 7 
50 25 2 2 1.5 1.3 1.2 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 34.0 38.5 43.5 0.004 6 
70 35 2 2 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.4 38.5 42.5 49.0 0.003 9 
95 50 2 2 1.7 1.5 1.5 1.5 1.8 2.2 2.4 2.6 43.5 48.5 56.5 0.003 8 
120 70 2 2 1.7 1.5 1.5 1.8 1.8 2.4 2.6 2.8 47.5 53.5 61.5 0.003 4 
150 95 2 2 1.9 1.7 1.8 1.8 2.0 2.6 2.8 3.0 53.0 59.0 68.0 0.003 4 
185 95 2 2 2.1 1.7 1.8 2.0 2.0 2.8 3.0 3.2 57.5 64.5 75.0 0.003 4 
240 120 2 2 2.3 1.7 2.0 2.0 2.2 3.0 3.2 3.4 64.5 72.0 84.5 0.003 3 
300 150 2 2 2.5 1.9 2.0 2.2 2.2 3.2 3.4 3.8 71.0 79.5 93.5 0.003 2 มอก.11 เลม 101-2553 
-10-  ตารางที่ 6  การทดสอบสําหรับชนิด NYY และ NYY-G หรือ NYY/G 
1 2 3 4 
วิธีการทดสอบระบ ุใน หมายเลข
อางอิง การทดสอบ  ประเภทการ
ทดสอบ  มอก.11 ขอ 
1 การทดสอบทางไฟฟ า    
1.1 ความตานทานของตัวนํา T, S เลม 2 2.1 
1.2 ความทนแรงด ันทางไฟฟาของแกนที่ 2 500 V T เลม 2 2.3 
1.3 ความทนแรงด ันทางไฟฟาของสายไฟฟาที่ 2 500 V T, S เลม 2 2.2 
1.4 ความตานทานของฉนวนท ี่อุณหภูมิ 70  OC T เลม 2 2.4 
2 ขอกําหนดทางโครงสร างและขนาด   เลม 1 และเลม 2  
2.1 การตรวจสอบส วนประกอบของโครงสร าง T, S เลม 1 การตรวจพินิจและ
ทดสอบดวยมือ 
2.2 การวัดความหนาของฉนวน  T, S เลม 2 1.9 
2.3 การวัดความหนาของเปล ือกหรือเปลือกนอก  T, S เลม 2 1.10 
2.4 การวัดเสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า T, S เลม 2 1.11 
3 คุณสมบัติทางกลของฉนวน     
3.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ก. ก.2.1 
3.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.3 
3.3 คาการสูญเสียของมวล  T เลม 2 ภาคผนวก  จ. จ.1 
4 คุณสมบัติทางกลของเปล ือกนอก     
4.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ก. ก.2.2 
4.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.3 
4.3 คาการสูญเสียของมวล  T เลม 2 ภาคผนวก  จ. จ.2 
5 การทดสอบความเข ากันได T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.4 
6 การเปลี่ยนรูปจากแรงกดท ี่อุณหภูมิสูง    
6.1 ฉนวน  T เลม 2 ภาคผนวก  ค. ค.1 
6.2 เปลือกหรือเปลือกนอก  T เลม 2 ภาคผนวก  ค. ค.2 
7 ความยืดหยุนและความทนต อแรงกระแทกท ี่อุณหภูมิต่ํา1)    
7.1 ความดัดโคงของฉนวน  T - - 
7.2 ความดัดโคงของเปลือกหรือเปลือกนอก  T - - 
7.3 ความยืดตัวของเปลือกหรือเปลือกนอก  T - - 
7.4 ความทนของสายไฟฟ าตอแรงกระแทก  T - - 
8 ความทนตอการช็อกดวยความรอน    
8.1 ฉนวน  T เลม 2 ภาคผนวก  ง. ง.1 
8.2 เปลือกหรือเปลือกนอก  T เลม 2 ภาคผนวก  ง. ง.2 
9 ความตานทานการลุกไหม T เลม 2 ภาคผนวก  ช. - 
1) ไมใชกับประเทศไทย  มอก.11 เลม 101-2553 
-11- 4.  สายออนหุมดวยฉนวนและเปล ือก 
4.1  รหัสชนิด 
กรณีไมมีสายดิน : VCT 
กรณีมีสายดิน : VCT-G หรือ VCT/G 
4.2  แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
450/750 โวลต 
4.3  โครงสราง 
4.3.1  ตัวนํา 
จํานวนตัวนํา : 1 
  : 2, 3 หรือ 4  
  : 2, 3 หรือ 4 และสายดิน 
ตัวนําตองเปนไปตามขอกําหนดของ  มอก.2427 สําหรับตัวนําประเภท  5 
4.3.2  ฉนวน  
ฉนวนหุมแตละตัวนําตองเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรดชนิด PVC/D  
กรณีไมมีสายดิน : ความหนาฉนวนต องเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 7 สดมภที่ 2 
ความตานทานของฉนวนต องไมนอยกวาคาที่กําหนดไวในตารางที่ 7 
สดมภที่ 5 
กรณีมีสายดิน : ความหนาฉนวนต องเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 8 สดมภที่ 2 
ความตานทานของฉนวนต องไมนอยกวาคาที่กําหนดไวในตารางที่ 8 
สดมภที่ 5 
4.3.3  การประกอบแกนและฟ ลเลอร (ถามี) 
สายออนหลายแกน : แกนตองตีเกลียวรวมเขาดวยกัน ชองวางระหวางแกนอาจถูกแทนที่ดวยฟลเลอร
หรือเปลือก 
ฟลเลอรตองไมติดแนนกับแกน  
4.3.4 เปลือก มอก.11 เลม 101-2553 
-12-  เปลือกที่หุมรอบแกนตองเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรดชนิด PVC/ST 5  
กรณีไมมีสายดิน : ความหนาเปลือกตองเปนไปตามคาที่กําหนดในตารางท ี่ 7 สดมภที่ 3 
สวนของเปลือกอาจแทรกลงไปอย ูในชองวางระหวางแกนไดเพื่อทํา
หนาที่เปนฟลเลอร แตตองไมยึดติดกับแกนตาง ๆ การประกอบแกนอาจ
ใชตัวคั่นวัสดุประเภทฟลมหรือเทป  คั่นไวรอบแกนและไม ยึดติดกับแกน   
สายออนกลมที่ประกอบเสร็จแลวตองมีภาคตัดเปนวงกลม  
กรณีมีสายดิน : ความหนาเปลือกตองเปนไปตามคาที่กําหนดในตารางท ี่ 8 สดมภที่ 3 
สวนของเปลือกอาจแทรกลงไปอย ูในชองวางระหวางแกนไดเพื่อทํา
หนาที่เปนฟลเลอร แตตองไมยึดติดกับแกนตาง ๆ การประกอบแกนอาจ
ใชตัวคั่นวัสดุประเภทฟลมหรือเทป  คั่นไวรอบแกนและไม ยึดติดกับแกน   
สายออนกลมที่ประกอบเสร็จแลวตองมีภาคตัดเปนวงกลม  
4.3.5  เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า 
กรณีไมมีสายดิน : เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ยของสายออนตองไมเกินคาที่กําหนดใน
ตารางที่ 7 สดมภที่ 4 
กรณีมีสายดิน : เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ยของสายออนตองไมเกินคาที่กําหนดใน
ตารางที่ 8 สดมภที่ 4 
4.4  การทดสอบ  
ตามขอกําหนดขอ 4.3 ตองตรวจสอบโดยการตรวจพ ินิจและทดสอบตามตารางท ี่ 9 
4.5  ขอแนะนําการใชงาน 
อุณหภูมิสูงสุดของตัวนําในการใชงานปกติเทากับ 70 องศาเซลเซียส มอก.11 เลม 101-2553 
-13- ตารางที่ 7  ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด VCT  
1 2 3 4 5 
พื้นที่หนา 
ตัดระบุ 
mm2 ความหนาฉนวน  
คาที่กําหนด  
mm ความหนาเปลือก 
คาที่กําหนด  
mm เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ยของสายไฟฟ า 
 
mm ความตานทานต่ําสุด
ของฉนวนที่ 70O C 
MΩ⋅km 
  แกนเดี่ยว 2 แกน 3 แกน 4 แกน แกนเดี่ยว 2 แกน 3 แกน 4 แกน  
4 0.9 1.4 1.6 1.6 1.8 8.6 14.5 15.5 17.0 0.008 4 
6 0.9 1.4 1.6 1.8 2.0 9.4 16.0 17.5 19.5 0.007 1 
10 1.1 1.8 1.8 2.0 2.2 12.0 20.0 21.5 24.0 0.006 8 
16 1.1 1.8 2.2 2.4 2.6 13.5 23.0 25.0 28.0 0.005 0 
25 1.3 2.2 2.4 2.6 2.8 16.0 27.5 30.0 33.0 0.004 8 
35 1.3 2.2 2.6 2.8 3.1 17.5 31.0 33.5 37.0 0.004 1 
ตารางที่ 8  ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด VCT-G หรือ VCT/G 
1 2 3 4 5 
พื้นที่หนาตัด
ระบุ 
mm2 ความหนาฉนวน  
คาที่กําหนด  
mm ความหนาเปลือก 
คาที่กําหนด  
mm เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ยของ
สายไฟฟา 
mm ความตานทานต่ําสุด
ของฉนวนที่ 70O C 
MΩ⋅km 
สายไฟ  สายดิน สายไฟ  สายดิน 2 แกน 3 แกน 4 แกน 2 แกน  3 แกน 4 แกน  
4 4 0.9 0.9 1.6 1.8 1.8 15.5 17.0 18.5 0.008 4 
6 6 0.9 0.9 1.8 2.0 2.0 17.5 19.5 21.5 0.007 1 
10 10 1.1 1.1 2.0 2.2 2.2 21.5 24.0 26.5 0.006 8 
16 16 1.1 1.1 2.4 2.6 2.6 25.0 28.0 30.5 0.005 0 
25 16 1.3 1.1 2.6 2.8 2.8 28.5 33.0 36.5 0.004 8 
35 16 1.3 1.1 2.8 3.1 3.1 31.5 37.0 41.5 0.004 1 มอก.11 เลม 101-2553 
-14-  ตารางที่ 9  การทดสอบสําหรับชนิด VCT และ VCT-G หรือ VCT/G 
1 2 3 4 
วิธีการทดสอบระบ ุใน หมายเลข
อางอิง การทดสอบ  แบบการ
ทดสอบ  มอก.11 ขอ 
1 การทดสอบทางไฟฟ า    
1.1 ความตานทานของตัวนํา T, S เลม 2 2.1 
1.2 ความทนแรงด ันไฟฟาของแกนที่ 2 500 V T เลม 2 2.3 
1.3 ความทนแรงด ันไฟฟาของสายไฟฟาที่ 2 500 V T, S เลม 2 2.2 
1.4 ความตานทานของฉนวนท ี่อุณหภูมิ 70o C T เลม 2 2.4 
2 ขอกําหนดทางโครงสร างและขนาด   เลม 1 และเลม 2  
2.1 การตรวจสอบส วนประกอบของโครงสร าง T, S เลม 1  การตรวจพินิจและ
ทดสอบดวยมือ 
2.2 การวัดความหนาของฉนวน  T, S เลม 2 1.9 
2.3 การวัดความหนาของเปล ือก T, S เลม 2 1.10 
2.4 การวัดเสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า T, S เลม 2 1.11 
3 สมบัติทางกลของฉนวน     
3.1 ความตานทานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ก. ก.2.1 
3.2 ความตานทานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.3.1 
3.3 คาการสูญเสียของมวล  T เลม 2 ภาคผนวก  จ. จ.1 
4 สมบัติทางกลของเปล ือก    
4.1 ความตานทานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ก. ก.2.2 
4.2 ความตานทานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.3.1  
4.3 คาการสูญเสียของมวล  T เลม 2 ภาคผนวก  จ. จ.2 
5 การทดสอบความเข ากันได T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.4 
6 การเปลี่ยนรูปจากแรงกดท ี่อุณหภูมิสูง    
6.1 ฉนวน  T เลม 2 ภาคผนวก  ค. ค.1 
6.2 เปลือก T เลม 2 ภาคผนวก  ค. ค.2 
7 ความยืดหยุนและทนตอแรงกระแทกท ี่อุณหภูมิต่ํา1)    
7.1 ความดัดโคงของฉนวน  T - - 
7.2 ความดัดโคงของเปลือก T - - 
7.3 ความทนของสายไฟฟ าตอแรงกระแทก  T - - 
8 ความทนตอการช็อกดวยความรอน    
8.1 ฉนวน  T เลม 2 ภาคผนวก  ง. ง.1 
8.2 เปลือก T เลม 2 ภาคผนวก  ง. ง.2 
9 ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟ า    
9.1 ความออนตัว(flexing) T เลม 2 3.1 
10 ความตานทานการลุกไหม T เลม 2 ภาคผนวก  ช. - 
1) ไมใชกับประเทศไทย  มอก.11 เลม 101-2553 
-15- ภาคผนวก  ก. 
รหัสชนิดของสายไฟฟ า 
สายไฟฟาตามมาตรฐานฉบ ับนี้ มีรหัสของสายไฟฟ า เปนดังนี้ 
VAF  สายไฟฟาหุมดวยฉนวน  และเปลือก สายแบน  2 แกน และสายแบน  2 แกนมีสายดิน 
- V หมายถึง เปลือกเปน พอลิไวนิลคลอไรด 
- A หมายถึง ทองแดงอบออน 
- F หมายถึง ชนิดสายแบน  
NYY  สายไฟฟาหุมดวยฉนวน  เปลือกใน  และเปลือกนอก  
- N หมายถึง มาตรฐาน  VDE  
- Y หมายถึง เปลือกเปน พอลิไวนิลคลอไรด 
- Y หมายถึง ฉนวนเปน พอลิไวนิลคลอไรด 
VCT  สายออนหุมดวยฉนวนและเปล ือก แกนเดี่ยว และหลายแกน  
- V หมายถึง เปลือกเปน พอลิไวนิลคลอไรด 
- CT หมายถึง cabtyre cable 
 
------------------------ -----------------------